( io48 ) 

 que les diverses parties de chaque canon ne sont pas parfaitement homo- 

 gènes. La composition de ces bouches à feu est du reste très-différente. 



» L'espingole cochinchinoise portant le n° 3 offre à l'analyse les éléments 

 du bronze, seulement les proportions de cuivre et d'étain s'éloignent de 

 celles qui existent dans les bouches à feu de nos fonderies, canons de 8 et 

 de 1 2, formés, les premiers de 8 parties d'étain et de loo parties de cuivre , 

 les seconds de 1 1 parties d'étain et de loo de cuivre. 



» Le canon chinois inscrit sous le n" 4 présente les caractères d'un véri- 

 table laiton , dont il rappelle l'éclat, la ténacité et à peu de chose près la 

 composition. 



» L'obusier cochinchinois envoyé sous le n° i est une espèce de mélange 

 de bronze et de laiton. Quant au n° a, canon cochinchinois, il contient, 

 outre le zinc, l'étain, le cuivre et le fer, du plomb qui en fait un type parti- 

 culier dont la couleur, la densité, la ténacité sont caractéristiques et l'éloi- 

 gnent sensiblement des autres spécimens mis à notre disposition. 



» La densité et la composition de ces alliages sont représentés par les 

 chiffres suivants : 



)) N" I . Obusier cochinchinois. — Densité 8,884. (Densité obtenue à l'aide 

 du flacon à volume constant et d'une balance oscillant à i milligramme 

 près, température de 1 5" centigrades.) 



» La cassure de cet alliage présente un grain régulier. Sa couleur est 

 d'un jaune rougeâtre se rapprochant de celle de l'or mat; il est très-tenace. 



Composition. 



Fer 1,63 



Etain 3 , 1 6 



Zinc 7)10 



Cuivre 88, 1 1 



» N° 2. Canon cochinchinois. — Cet alliage a peu de ténacité; sa cassure 

 est homogène, d'un blanc grisâtre, sombre. Densité 9, 382. 



Composition. 



Fer 1,16 



Etain 3,42 



Zinc 5,02 



Plomb i3,22 



Cuivre 77»'^ 



Arsenic traces. 



